96 



C. Do elter, 



farblos und durchsichtig ist. Der Umwandlungspunkt ließ sich 

 aber nicht genau feststellen. 



Die Widerstandskurve ist ziemlich regelmäßig; bei 1200° 

 wird der Widerstand gering und die Kurve verläuft dann fast 

 horizontal. 



Polarisation ist sicher vorhanden, denn nicht nur die Elek- 

 troden sind etwas rauh, auch die eine Seite der Krystallplatte 

 zeigte ein rauhes und wie geätztes Aussehen; hier hat also 

 wohl Transport von ponderabler Materie stattgefunden. 



Baryt. 



;Fig. 16 und 17.) 



Zeit 



Temperatur 

 von 0° 

 gezählt 



Widerstand 

 in Ohm 



1 



~T 



in absoluter 

 Zählung 



log W 



DD' 



10 33 

 10 37 



10 

 1 



1 

 12 



DZ 



20 

 27 

 38 

 50 

 58 

 30 



800° 

 900 

 1000 

 1050 

 11001 

 1150 

 1200 

 12102 

 1250 

 13003 

 13504 



190.000 



101.000 



40.000 



27.700 



18.500 



12.200 



9.000 



8.500 



7.000 



5.080 



3.200 



0-000935 

 0*000855 

 787 

 757 

 730 

 704 

 680 

 676 

 658 

 637 

 617 



2788 

 0043 

 6021 

 4425 

 2672 

 0864 

 9542 

 9294 

 8451 

 7059 

 5052 



1 Erster Polarisationsversuch. 



2 Zweiter Polarisationsversuch. Die Temperatur hatte sich um 10° 

 erhöht und der Widerstand war durch das Laden von 9000 Ohm auf 

 8500 Ohm, also verhältnismäßig wenig verändert. 



3 Bei diesem Versuche war der Widerstand nach dem Laden von 5080 

 auf 4380 Ohm gefallen. 



4 Bei dem letzten Polarisationsversuche war die Temperatur um 10° 

 während des Ladens gestiegen, der Widerstand bei 1360° war 3000 Ohm 

 gegen 3200 Ohm vor dem Laden. 



